î 79 
Bulletin  physic o - mathématique 
180 
Zeit  während  welcher  die  Vergoldung  am  vorlheil  härte- 
sten, was  die  Farbe  und  Dauerhaftigkeit  betrifft,  been- 
digt werden  kann. 
Bekanntlich  nimmt  man  zur  Bereitung  der  Goldauflö- 
sung einen  Theil  Gold,  löst  es  in  Königswasser  auf, 
dampft  die  Auflösung  bis  zur  Trockene  ab,  übergiesst 
die  trockene  Masse  mit  einer  Lösung  von  1 Theil  kau- 
stischem Kali  in  Wasser,  und  zu  der  so  gebildeten 
Fällung  von  Goldoxyd  (gemischt  mit  einer  Auflösung 
von  Chlor- Kalium)  giesst  man  eine  Auflösung  von  2t/2 
Theilen  Cyan -Kalium  und  i Theile  kaustischen  Kali 
in  Wasser;  darauf  wird  die  Flüssigkeit,  nachdem  sie 
etwas  erwärmt  worden  ist,  filtrirt.  Hieraus  folgt  nun, 
dass  wenn  die,  auf  diese  Art  bereitete  Goldauflösung 
bis  zur  Trockene  abgedampft,  die  trockene  Masse  mit 
Schwefelsäure  befeuchtet,  darauf  geglüht  und  gewogen 
wird,  sich  Chlor-  und  Cyan -Kalium,  so  wie  auch  das 
kaustische  Kali  in  ein  neutrales  schwefelsaures  Kalisalz 
verwandeln,  welches,  mit  metallischem  Gold  gemischt, 
im  Platin liegel  nachbleibt. 
Die  Normal -Goldauflösung  (so  benenne  ich  eine  nach 
obenangegebener  Methode  bereitete  Goldauflösung,  die 
noch  nicht  zur  Vergoldung  angewendet  worden  ist)  nach 
der  früher  beschriebenen  Zersetzung  giebt,  wenn  man 
die  obenangeführten  Theile  nach  Gewicht  in  Grammen 
berechnet,  Gold  -f-  K S “ 7,37  gramm.  W enn  die  ge- 
schmolzene Masse  ausgesiisst  wird  , so  löst  sich  das 
schwefelsaure  Kali  auf,  und  in  dem  Rückstände  bleibt 
genau  1 gramm.  Gold  nach,  folglich  ist  das  Verhältniss 
zwischen  Gold  und  dem  Salze,  das  bei  der  Behand- 
lung durch  Schwefelsäure  (li.  S)  erhalten  wird,  wie 
1 : G,37.  Bei  d em  Versuche  erwies  sich  dieses  Verhält- 
niss wie  1 : 6,4. 
Um  alle  obenangeführten  Verhältnisse  auszumitteln 
wurden  8 Nummern  Auflösungen  gemacht,  welche  sich 
dadurch  unterschieden,  dass  der  Goldgehalt  in  jeder  Auf- 
lösung verschieden  war  (die  Normalauflösung  wurde 
nämlich  mit  verschiedenen  Quantitäten  Wassers  verdünnt). 
Auf  diese  Weise  erhielt  ich  die  Auflösungen  mit  folgen- 
dem Goldgehalte  in  1 Decilitre  : 
JNo. 
u 
2,1900 
gramm. 
» 
2. 
1,0950 
)> 
» 
3. 
0,5475 
)> 
)> 
4. 
0,2433 
» 
» 
5. 
0,1216 
» 
» 
6. 
0,0 r»  05 
» 
)> 
7. 
0,0243 
» 
» 
8. 
0,0012 
)> 
Das  Verhältniss  des  Goldes  zu  den  Salzen  blieb  jedoch 
in  allen  diesen  Nummern  gerade  so,  wie  es  in  der  Nor- 
malauflösung sein  muss. 
Ein  silberner  Gegenstand  von  3 quadr.  Werschok 
Oberfläche  wurde  mit  jeder  Nummer  der  Auflösungen 
für  sich  bei  einerlei  Umständen  in  Hinsicht  der  Stärke 
des  Stromes,  der  Zeit  und  der  Grösse  der  Anode  ver- 
goldet, wobei  sich  folgendes  erwies  : 1)  dass,  bei  übri- 
gens gleichen  Umständen,  mit  einem  Bunsenschen  Paare, 
die  quantitative  Fällung  des  Goldes,  der  Stärke  der 
Goldauflösung  direct  proportional  ist  •,  2)  dass  die  Auf- 
lösung No.  1 zu  concentrirt  war,  so  dass  die  Farbe 
des  auf  3 quadr.  Wersch.  Fläche  gefällten  Goldes  nicht 
gut  ausfiel,  und  die  Fällung  des  Goldes  so  rasch  vor 
sich  ging,  dass  man,  sogar  bei  Verminderung  der  Ober- 
fläche der  Anode  bis  zur  blossen  Berührung  mit  der 
Goldauflösung,  die  Vergoldung  mit  Mühe  leiten  konnte; 
3)  dass  die  Auflösung  No.  5,  mit  einem  Bunsenschen 
Paare  nicht  mehr  vergoldet,  und  wenn  auch  die  Ober- 
fläche der  Anode  so  vergrössert  wird,  dass  sie  mit  der 
zu  vergoldenden  Fläche  gleich  wird  ; 4)  dass  aber  die 
Fällung  des  Goldes  aus  den  Auflösungen  NNo.  5,  6,  7 
und  8,  bei  zwei  Bunsenschen  Paaren  wieder  anfing,  und 
in  geradem  Verhältniss  zu  der  Stärke  der  Auflösungen 
und  zu  der  Grösse  der  Oberfläche  der  Anoden,  wie  es 
mit  den  vier  ersten  Auflösungen  war,  erfolgte. 
Hieraus  ersiehL  man  nun,  dass  je  schwächer  die  Gold- 
auflösung  ist,  um  so  grösseren  Widerstand  leistet  sie 
dem  Strome,  und  erfordert  daher  eine  verhältnissmässig 
verstärkte  Batterie  (Vermehrung  der  Anzahl  der  Paare), 
eine  vergrösserte  Oberfläche  der  Anoden  , aber  dass, 
beim  normalen  Verhältnisse  des  Goldes  zu  den  Salzen, 
das  Gold,  wie  schwach  die  Auflösungen  auch  sein  mö- 
gen, mit  Berücksichtigung  obenangeführter  Umstände, 
in  gewünschter  Farbe  gefällt  werden  könne.  Daher 
erklären  sich  auch  die  erfolglosen  Resultate  Vieler,  die 
sich  mit  galvanischer  Vergoldung  beschäftigen,  die  um 
einen  grossen  Gegenstand  zu  vergolden,  die  Quantität 
Gold  berechneten,  das  sie  dazu  brauchen  und  in  Gold- 
auflösung  verwandelt  halten,  jedoch  nachher  bei  der 
Operation  um  den  Gegenstand  ganz  mit  der  Lösung  zu 
bedecken  die  bereitete  Goldauflösung  mit  vielem  Wasser 
verdünnen  mussten,  da  ihnen  aber  keine  starke  Batterie 
und  keine  grosse  Oberfläche  der  Anoden  zu  Gebote 
stand,  sich  über  den  Unterschied  in  der  Wirkung  der 
Goldauflösung  wunderten,  welche  im  concenlrirlen  Zu- 
stände,  bei  vorläufiger  Probe,  mittelst  Anwendung  eines 
schwachen  Sti’oms,  schön  vergoldete,  nachher  aber,  stark 
